Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 499 



Holz^) in jüngeren Bäumen mit hellem, trüb braunem, vom Splinte 

 nicht immer deutlich geschiedenem, schwach duftendem, in älteren Stämmen 

 mit dunkelgelbem Kern. Weich, sehr leicht (spezifisches Trockengewicht 

 nach Sargent^) 0,32), sehr dauerhaft, gegen Fäulnis außerordentlich 

 widerstandsfähig. 



Mikroskopischer Charakter. Vom Bau des gemeinen Wacholder- 

 holzes (siehe p. 494), das Stammholz aber (ob immer?) durch weniger 

 zahlreiche Markstrahlen 3) von jenem verschieden. Tüpfel der Frühholz- 

 tracheiden gegen die Markstrahlzellen oft nur schwach behüft^). Strang- 

 parenchym stellenweise sehr zurücktretend, sein Inhalt im Kerne gelblich 

 braun. Inhalt der Markstrahlzellen hier gelblich, teilweise harzig. 



In seiner Heimat vornehmlich zu Zaunpfählen, Schindeln und, wegen 

 seiner Dauer im Boden, zu Pfosten und Eisenbahnschwellen verarbeitet, 

 bei uns gelegentlich zu feinen Tischlerarbeiten benutzt. 



Das Holz des im pazifischen Nordamerika einheimischen, auch bei 

 uns forstlich angebauten Riesen-Lebensbaumes, »Giant Arbor vitae«, 

 »Ganoe Cedar«, »Red Cedar of the West«, Thuja gigantea Nutt., ist 

 dem des Gemeinen ähnlich, zeigt aber rötlichen Kern 5), reichlicheres 

 Strangparenchym, im Kerne reichlicheren und dunkler gefärbten (rütlich- 

 braunen) Inhalt der Markstrahlzellen und entschiedener gefärbte Wände 

 der Spätholz- Tracheiden, auch häufigere Zwillingstüpfel (siehe p. 479) 

 auf den Radial wänden der Frühtracheiden. Es hat nach Mayr das 

 spezifische Gewicht des Weymouthskiefernholzes, ist im Boden sehr dauer- 

 haft, wird beim Brückenbau, zu Eisenbahnschwellen, auch zu inneren Bau- 

 zwecken, zu Schindeln und Fässern, sowie in der Kunsttischlerei verarbeitet. 



Auch das im Kerne hellere Holz des Japanischen Lebensbaumes, 

 Thuja japonica Max. (T. Standiskü Carr.) ist sehr dauerhaft ß). 



\) Mayr, 1. c, p. 421 und Taf. IX, Fig. 20. 



2) 1. C, Vol. X, p. 127. 



3) In dem verglichenen Materiale betrug die Anzahl der Markstrahlen auf dem 

 Quadratmillimeter der tangentialen Schnittfläche beim Thujaholze 36 bis 1 14 (im Mittel 

 etwa 70), beim Wacholderholze meist mehr als 60 (bis 140). Auf dieser Fläche ver- 

 hielt sich die durchschnittliche Menge der Markstrahl ze 11 en bei Thuja (220) zu der 

 bei Jimiperiis (300) ungefähr wie 2 zu 3, wie es auch Wiesner (160 und 230 in 

 rRohsloffe« usw., I. Aufl., p. 628; und Essner (230 und 330, in »Über den diagnosti- 

 schen Wert« usw. der Markstrahlen bei den Koniferen, 1882, p. 18) gefunden haben. 

 In der II. Aufl. der »Rohstoffe« waren die Angaben über die relative Markstrahlen- 

 zahl von Tkiija und Juniperus irrig. Vgl. auch F. Hollendonner auf folg. p. 500. 



4) Länge und Breite dieser Tüpfel betrugen an dem untersuchten Materiale 62, 

 beziehentlich 46 Zehntausendstel eines Millimeters (vgl. die entsprechenden Zahlen für 

 Juniperus comtnunis, p. 496, Anmerkung 3). 



5) Mayr (I.e., p. 420) nennt das Kernholz »graubraun«, unschön von Farbe, 

 die zur Beschreibung des Holzes zitierte Fig. 18, Taf. IX zeigt den Kern aber rötlich, 

 was auch der Angabe bei Sargent (1. c. X, p. 130) entspricht. 



6) Mayr, 1. c, p. 421, Taf. IX, Fig. 19. 



32* 



